282 



PROCÈS-VERBAUX. 



n° iO ce qu'il faut entendre par là), les plus perméables sont ceux 

 qui contiennent le moins de ciment; 



2° De tous les mortiers de même richesse en ciment, mais de com- 

 position granulométrique variable, ceux qui contiennent très peu de 

 grains fins sont de beaucoup les plus perméables. Ils le sont d'ailleurs 

 d'autant plus que, à égale proportion de grains fins (sable fin, plus 

 ciment), les grains gros prédominent plus par rapport aux grains 

 moyens. Le minimum de perméabilité a lieu pour les mortiers dans 

 lesquels la proportion de grains moyens étant faible, celles des grains 

 gros et des grains fins sont à peu près égales entre elles ; 



3° La décomposition produite par le passage continu de l'eau de mer 

 à travers des mortiers de même dosage (en poids), mais de compositions 

 granulométriques variables, est d'autant plus rapide et plus énergique 

 que le sable contient plus de grains fins. 



3. Les études de M. Feret ont été précédées, notamment, de celles 

 de M. l'ingénieur Alexandre (1), qui a prouvé, entre autres choses con- 

 cernant les mortiers : 



1° Que si la perméabilité (2) diminue quand le dosage en ciment 

 augmente, la porosité (3) augmente quand le sable est plus fin; 



2° Que la perméabilité augmenté avec la grosseur des grains de sable; 



5° Que la porosité est d'autant plus forte que le sable est plus fin ; 



4° Que la perméabilité des mortiers soumis à une filtration continue 

 d'eau douce ou d'eau de mer diminue rapidement avec le temps (4). 



4. Pour terminer ces préliminaires, nous présenterons une observa- 

 tion faite par M. Feret sur l'influence de Y humidité des sables : Une des 

 principales causes pouvant occasionner des écarts dans le dosage des 

 mortiers, dit-il, consiste en ce que le tassement du sable dans les jauges 



(1) Annales des ponts et chaussées de France, septembre 1900. 



(2) Ou propriété de se laisser traverser par l'eau : elle est mise en évidence par la 

 quantité d'eau qui peut traverser une épaisseur donnée de mortier par unité de surface 

 pendant un temps donné, sous une pression donnée. La perméabilité dépend moins 

 du volume total des vides que de leurs dimensions individuelles. 



(3) Ou propriété qu'ont les mortiers ayant durci de présenter des vides ; elle est 

 mise en évidence par la quantité d'eau absorbée. A égalité de dosage, les mortiers de 

 sables fins sont les plus poreux et les moins perméables; les mortiers de sables gros 

 sont, au contraire, les moins poreux et les plus perméables. 



(4) Il convient de réserver le cas où surviendraient dans le mortier soumis à la 

 filtration certaines modifications importantes, telles qu'un commencement de désagré- 

 gation ou des fissures : on aperçoit ici l'application au régime hydrologique des roches. 



